190 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



dilatabilité du fer et celle du nickel à la même température, et qui repré- 

 sente les résultats auxquels conduirait la règle des mélanges, montre bien 



l'intensité de l'anomalie. 



i-is. ■• 



10 20 30 M M 60 70 80 90 100% Ki 



Dilaltibililés vraies à ■.?o" des aciers au nickiH 011 fonoLiun tic la teneur. Courbe ; alliages noi'uiaux ; 

 o. alliagus à forte teneur en iiiani;anèse: +, allia^ies cliruniés. 



l^a courbe se rapporte non à des alliages purs de fer et de nickel, que leur 

 faible cohésion rend inutilisables, mais à des alliages contenant de petites 

 additions de manganèse, de silicium et de carbone, environ i pour roo au 

 total. La teneur en manganèse, qui constitue la plus indispensable des 

 additions, oscillait autour de 0,5 pour 100. Les alliages ainsi définis sont 

 considérés comme normaux. 



Les traitements mécaniques ou thermiques inlluent sur la dilatation des 

 alliages; j'ajouterai donc qu'il s'agit ici d'échantillons forgés à chaud et 

 refroidis à l'air. 



Jlô/e (Iii manganèse. — Les cercles du diagramme marquent les dilatabi- 

 lités d'alliages possédant une teneur en manganèse anormalement élevée, 

 inscrite à côté de chaque point. T^es alliages à 3i pour loo Ni et à j, i et 

 8,3 Mn montrent que, jusqu'à cette dernière teneur, l'action spécifique est 

 à peine atténuée. On peut donc admettre, avec une approximation suffi- 

 sante, la proportionnalité pour les faibles teneurs, et déduire, des résultats 

 expérimentaux, l'action d'une addition de i pour loo de manganèse. La 

 courbe Mn (fig. 2) représente les valeurs de ce coefficient de manganèse en 

 fonction de la teneur en nickel. 



La théorie de l'action révélée par cette courbe est complexe ; on peut 

 toutefois la caractériser approximativement en disant que le manganèse 

 reporte vers la droite la courbe {fig. i), tout en l'élevant un peu. Le man- 

 ganèse remplacerait donc du fer dans les alliages ; mais, comme il ne subit 



